— 364 — 



(von F„, = 0,002375 — 0,224 qmm.) in „starko Klemmschrauben" 

 zwischen Papier fest; die Hehistimg wurde mittelst dor Schrothin- 

 einfliessung in eine an die untere Schraube gehängte Schale ausge- 

 führt. Die F,^-Bestimmung wurde durch das Zeiclmen mit Hilfe 

 einer Camera lucida des in der Xähe der JBruchstelle hergestellten 

 Querschnitts, nach vorherigem Einbetten in Paraffin in Benzol 

 untersucht, ausgeführt. „Auf der Zeichnung wurde die Querschnitts- 

 iiäche mittelst Planimetcr gemessen, das Verhältniss von reiner 

 Zellwand und Lumen — durch Zeichnen auf Cartonpapier, Ausschnei- 

 den und Wiegen bestimmt" (S. 844). 



In einer Versuchsreihe, je 3 — 6 Versuche für jede Faserart, wur- 

 den Z„j^^- Werte für trockne^) Fasern von 22 Pflanzenarten er- 

 mittelt -). Die gewonnenen Resultate variieren zwischen 5,9 (in 

 einem von 3 Versuchen, die durchschnittlich 6,9 kg/qmm. ergaben, 

 über die Fasern aus den Blattscheiden von Aitalea fumfera) und den 

 aussergew'öhnlich hohen Werten für den Bast von Lhium iisitaUssimum 

 (82,8 — 139) und von Äpocymim sibiricum (106,9 — 129,8 kg/qmm.) 

 (SS. 845—856). 



In den für die Erforschung der Deformationen der Fasern ge- 

 stellten Versuchen beobachtete Sonntag mit Hilfe eines Katheto- 

 meters den Abstand von 2, durch die Befestigung mit Fischleim 

 in 2 Stellen des zu prüfenden Objekts je eines Quecksilber- 

 tropfens markierten Punkten; bei der E - Berechnung berücksichtigte 

 er die erste Beobachtung der Deformationsgrösse nicht. 



Für F^- Bestimmung benutzte Sonntag eine durchschnittliche 

 Grösse von den F,^- Werten für 3 Querschnitte der Objekte. Der E wurde 

 für die 9 aus den gesamten 22 Pflanzenarten, für welche Z,„„^ 

 ermittelt лvorden war, gewonnen (SS. 856—857). Es wurden Objekte 

 mit F,^ gleich 0,014 — 0,0954 qmm., mit dem ursprünglichen Abstand 

 zwischen Quecksilbertropfenmarken gleich 86,02—399,75 mm., der 

 Prüfung unterzogen. Die für E gewonnenen Werte variieren von 

 377 (Fasern aus dem Cocosnusspericarpium, s. g. Coir) bis 11590 



1) Mit 6,82— ll,70'o Wasserenthaltung. 



2) Von 15 Monokotylen und 7 Dikotylenarten. Es wurden dazu noch 3 Hölzer 

 (siehe unten, S. 367) und Probestücke aus den frischen Blättern von Fhormmm 

 tenax auf ihre Zugfestigkeit geprüft. — In den 6 Versuchen über Probestücke von 

 Phormium tenax (mit F,^ = 0,0434 — 0,0954) ergaben sich Z,„fj^- Werte gleich 

 22 — 34,2, durchschnittlich 30,5 kg/qmm. 



